— 423 — 



Si se comparan los anteriores cuadros, obsérvase inmedia- 

 tamente una diferencia profunda en la manera de compor- 

 tarse las dos clases de hilos que hemos estudiado. Mientras 

 que las curvas correspondientes al de 0,8 ■"/„! se confunden 

 casi totalmente, las de 0,5 "^/m difieren por completo, pu- 

 diéndose afirmar que el mínimum de conductancia es tanto 

 más marcado cuanto más alta es la temperatura del recoci- 

 do. Sin embargo , tal ley se encuentra modificada por las 

 circunstancias peculiares á cada muestra, de modo análogo 

 á lo que de manifiesto se puso en las curvas de recocido. 

 Entre las curvas referentes al hilo de 0,5 ™/m, las que tra- 

 ducen los resultados obtenidos para las muestras 2 y 6 son 

 las que más se separan, pues en su marcha se aproximan á 

 las más recocidas; pero debe advertirse que recocidas á 50° 

 y 60°, respectivamente, seguramente distaban mucho de al- 

 canzar el estado permanente cuando fueron obtenidas. 



La diferencia entre ambos hilos se marca también de una 

 manera notable en la temperatura, para la cual la conduc- 

 tancia es un mínimum. Hállase, en efecto, hacia los 37° para 

 el de 0,8 ""/m", mientras para el de 0,5 "Vm se traslada desde 

 los 44° á los 58°, á medida que la temperatura del recocido 

 crece. 



(Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Ciencias de la ünirersidad Central.) 



Análisis cuantitativo de dos muestras de «Manganina». 



Los metales que en proporciones francamente apreciables 

 constituyen las muestras analizadas de esta aleación, son: 

 Cobre, Manganeso, Níquel y Hierro. 



El método empleado en su determinación, que ha sido en 

 su mayor parte electrolítico, es, expuesto á grandes rasgos, 

 como sigue: 



